CELEX: 31972R0679
Language: cs
Date: 1972-03-29 00:00:00
Title: Nařízení Komise (EHS) č. 679/72 ze dne 29. března 1972 o zařazení zboží do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A společného celního sazebníku

Důležité právní upozornění

|

31972R0679

Úřední věstník L 081 , 05/04/1972 S. 0001 - 0004 Finské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 1 S. 0036  Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(I) S. 0267  Švédské zvláštní vydání: Kapitola 2 Svazek 1 S. 0036  Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(I) S. 0276  Řecké zvláštní vydání: Kapitola 02 Svazek 1 S. 0153  Španělské zvláštní vydání: Kapitola 02 Svazek 1 S. 0101  Portugalské zvláštní vydání Kapitola 02 Svazek 1 S. 0101 

		Nařízení Komise (EHS) č. 679/72ze dne 29. března 1972o zařazení zboží do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A společného celního sazebníkuKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení;vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné přijmout opatření k zařazení výrobků z "vitreous china" nebo "semi-vitreous china", což jsou keramické výrobky, které byly více či méně zeskelněny a jsou z mírně šedobílého nebo uměle obarveného keramického materiálu, který není drsný pro jazyk;vzhledem k tomu, že společný celní sazebník tvořící přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 ze dne 28. června 1968 [2], naposledy pozměněného nařízením Rady (EHS) č. 1/72 ze dne 20. prosince 1971 [3], zařazuje do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A výrobky z porcelánu a do položek 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C, 69.14 B odpovídající výrobky z jiných keramických materiálů;vzhledem k tomu, že při zařazení "vitreous china" nebo "semi-vitreous china" v celním sazebníku je třeba brát ohled na zvláštní vlastnosti porcelánu, zejména na poréznost, hustotu a průsvitnost;vzhledem k tomu, že výrobky z "vitreous china" nebo "semi-vitreous china" by měly být zařazeny podle případu zařazeny do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B nebo 69.14 A, pokud mají mimo jiné současně tyto vlastnosti:- poréznost nejvýše 3 %,- hustotu nejméně 2,2,- průsvitnost až do tloušťky 3 mm, pokud v těchto místech není keramický materiál obarven ve hmotě ani pokryt barevným nebo neprůhledným lakem nebo glazurou;vzhledem k tomu, že za účelem jednotného hodnocení propustnosti a průsvitnosti daných výrobků je třeba přijmout metody analýzy;vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nomenklaturu společného celního sazebníku,PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1Výrobky z "vitreous china" nebo "semi-vitreous china", což jsou keramické výrobky, které byly více či méně zeskelněny a jsou z mírně šedobílého nebo uměle obarveného keramického materiálu, který není drsný pro jazyk, se podle případu zařazují do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B nebo 69.14 A společného celního sazebníku, pokud mimo jiné mají současně tyto vlastnosti:a) stupeň poréznosti (koeficient nasákavosti vody) nejvýše 3 %, měřeno podle metody stanovené v příloze 1;b) hustotu nejméně 2,2;c) průsvitnost v místech do tloušťky 3 mm, měřeno podle metody stanovené v příloze II..Poslední kritérium se však nevztahuje na případy, kdy je keramický materiál obarven ve hmotě nebo pokryt barevným nebo neprůhledným lakem nebo glazurou.Článek 2Toto nařízení vstupuje v platnost osmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.V Bruselu dne 29. března 1972.Za KomisiS. L. Mansholtpředseda[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.[2] Úř. věst. L 172, 22. 7. 1968, s. 1.[3] Úř. věst. L 1, 1.1.1972, s. 1.--------------------------------------------------PŘÍLOHA IURČENÍ KOEFICIENTU NASÁKAVOSTI VODYPředmět a definicePředmětem zkoušky je určení koeficientu nasákavosti vody u keramického materiálu. Tento koeficient představuje procentní podíl počítaný vzhledem k počáteční hmotnosti keramického materiálu.Příprava vzorků a provádění zkoušekPro každou zkoušenou položky jsou potřeba alespoň tři vzorky. Musí být odebrány z glazurovaných částí stejného výrobku a nesmí mít více než jeden glazurovaný povrch.Plocha povrchu zkoušeného vzorku musí být přibližně 30 cm2 a jeho maximální tloušťka přibližně 8 mm včetně glazury.Zkušební vzorky se suší ve vypalovací peci při teplotě 105 °C po dobu 3 hodin a po ochlazení v sušičce se určí jejich hmotnost (mS) s přesností na 0,05 g. Poté se vzorky ponoří do destilované vody tak, aby se nedotýkaly dna nádoby.Vzorky se vaří ve vodě po dobu 2 hodiny a poté se v ní nechají stát po dobu 20 hodin. Potom se vzorky vyjmou a voda na povrchu se otře čistým a mírně vlhkým hadříkem. Dutiny a otvory se osuší mírně vlhkým tenkým kartáčkem. Určí se hmotnost vzorku (mH). Koeficient nasákavosti vody u vzorků se získá vynásobením nárůstu hmotnosti stem a vydělením hmotností v suchém stavu.× 100Hodnocení výsledkůPrůměr koeficientů nasákavosti vody u jednotlivých zkušebních vzorků vyjádřený v procentech je koeficientem nasákavosti vody keramického materiálu.--------------------------------------------------PŘÍLOHA IIZKOUŠKA PRŮSVITNOSTIDefiniceObrys předmětu musí být viditelný skrz zkušební vzorek o tloušťce mezi 2 a 4 mm, umístěný v temné místnosti 50 cm od nové lampy, která je uzavřena v krabici a vysílá světelný svazek o síle 1350 až 1500 lumenů. Žárovku je třeba měnit po 50 hodinách používání.Zkušební zařízení(viz přiložený náčrt)Zkušební zařízení se skládá z krabice, jejíž vnitřek je pokryt bílým matným nátěrem. Na jeden konec se umístí lampa A. Na druhém konci se udělá otvor tak, aby skrz zkušební vzorek C bylo možné vidět obrys objektu B.Rozměry krabice:- délka: délka lampy plus 50 cm,- šířka a výška: přibližně 20 cm.Průměr otvoru je přibližně 10 cm.+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------